1918. No. 1. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLOSUNGEN. 7t 
Melilithschlacken mit etwa 1 bis 2 0/6 Sulfid. — In einer Melilith- 
schlacke von Pennsylvanien, bestehend aus ca. 7o %, Melilithmineral (eini- 
germaßen dünn-tafelförmig, opt. pos., in bis 1o mm. breiten Tafeln), ca. 30 9/, 
Glas und gegen 2 ?/, Sulfid, ist die innere Hälfte der Individuen des Me- 
lilithminerals gänzlich frei von Sulfid-Einschlüssen. In der äufseren Zone 
des Melilithminerals finden sich dagegen, wie aus der Photographie Fig. 23 
Fig. 22 (5/1), Schlacke Nr. 49, bestehend aus 5.2 9/9 (Mn, Ca)S, ca. 7o 0/5 Melilith, zwischen 
denselben ein wenig Olivin und ca. 20 9/9 Glas. — In der Mitte und dem oberen Teil der | 
Photographie (von Dünnschliff in durchfallendem Lichte, ohne gekreuzte Nicolls) sieht man 
einen ca. 3 mm. langen Krystall von Melilith, annähernd + oor geschnitten. Das weife 
„Kreuz“ innerhalb des Meliliths rührt von der Wachstumsrichtung desselben her. Innerhalb 
des Meliliths liegen frühzeitig auskrystallisierte Sulfid-Krystallite (in etwas vergrößertem 
Maaßtabe, siehe Fig. 19, b). Außerdem sieht man die feinen, büschelfórmigen Einlagerungen 
von dem grünen Sulfid in dem Melilith. 
(und der Handzeichnung Fig. 20) ersichtlich ist, die üblichen büschelfórmi- 
gen Sulfid-Einlagerungen. Und in dem Glas zwischen den Melilith-Indivi- 
duen erscheinen kleine Krystall-Skelette des Sulfids. 
Die Krystallisation des Sulfids fing somit erst an, nachdem die 
Menge desselben, nach der Auskrystallisation von etwas Melilith, schätzungs- 
weise bis zu etwa 2.5 °/, gestiegen war. 
Und in der Schlacke Nr. 54, bestehend aus rund 70 %, Melilith- 
mineral (der innere, etwa zwei Drittel betragende Kern opt. pos., die äus- 
zere etwa ein Drittel betragende Schale opt. neg.), neben 0.65 °/, Sulfid 
ist der opt. positive Kern der ziemlich großen Krystalle (siehe S. 68 
gänzlich frei von Sulfid. Dasselbe erscheint zuerst in der äußersten Zone 
